Държавен вестник, бр. 80, 2013 г., стр. 64

СТР.  64	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  80
плоскостта на откоса, осигуряваща защита на 
почвата, подземните и повърхностните води най-
малко еквивалентна на защитата, осигурена от 
пласта по дъното на депото.
Б. Изолационна геомембрана
3.9. Изолационната геомембрана трябва да:
а) поема деформациите от слягането в мине­
ралния запечатващ пласт и геоложката основа;
б) осигурява заедно с минералния запечатващ 
пласт и геоложката основа защита на почвата и 
подземните води срещу течове и просмуквания 
на образувалия се инфилтрат от отпадъчното 
тяло на депото;
в) е химически и биологически устойчива 
срещу въздействието на образуваните в отпа­
дъчното тяло на депото микроорганизми, газове 
и инфилтрат;
г) е устойчива на въздействието на ултрави­
олетовите (UV) лъчи и на стареене при атмос­
ферни условия.
3.10. Изолационната геомембрана трябва да е 
произведена от първичен синтетичен материал 
(полиетилен висока плътност или друг материал, 
сертифициран за изграждане на изолационни 
геомембрани), да е с гладка или структурирана 
повърхност в съответствие с предвижданията 
на проекта и да удовлетворява следните общи 
изисквания:
а) дебелина ≥ 2,0 mm, определена съгласно 
БДС EN ISO 2286-3, допустимо отклонение ± 5 %;
б) широчина на ивиците (ролките) – мини­
мум 5,0 m;
в) якост на опън при скъсване – ≥ 25 МРа и 
в двете посоки (надлъжно и напречно на иви­
ците), определена съгласно БДС EN ISO 527-3, 
допустимо отклонение ± 10 %;
г) якост на опън при границата на провла­
чане – ≥ 15 МРа и в двете посоки (надлъжно и 
напречно на ивиците), определена съгласно БДС 
EN ISO 527-3, допустимо отклонение ± 10 %;
д) деформация (удължение) при скъсва­
не – ≥ 700 % и в двете посоки (надлъжно и 
напречно на ивиците), определена съгласно БДС 
EN ISO 527-3, допустимо отклонение ± 10 %;
е) деформация (удължение) при провлача­
не – ≥ 10 % и в двете посоки (надлъжно и на­
пречно на ивиците), определена съгласно БДС 
EN ISO 527-3, допустимо отклонение ± 10 %;
ж) съпротивление на пробождане, определено 
съгласно FTMS 101C – Method 2065, или екви­
валентен метод:
аа) ≥ 300 N за геомембрани с дебелина 1,5 mm, 
допустимо отклонение ± 10 %;
бб) ≥ 400 N за геомембрани с дебелина 2,0 mm, 
допустимо отклонение ± 10 %;
вв) ≥ 500 N за геомембрани с дебелина 2,5 mm, 
допустимо отклонение ± 10 %;
з) съдържание на сажди – 2 % ÷ 3 %, опреде­
лено съгласно ASTM D 1603 или еквивалентен 
метод, допустимо отклонение ± 10 %;
и) индекс на топене – ≤ 1,0 g/10 min при тегло 
на пробата 2,16 kg или ≤ 3,0 g/10 min при тегло 
на пробата 5,0 kg, определен съгласно БДС EN 
ISO 1133 или еквивалентен метод, допустимо 
отклонение ± 10 %;
й) време до започване на окисление – ≥100 min, 
определено съгласно ASTM D 3895 или еквива­
лентен метод при температура 200 °C в среда с 
чист кислород при налягане 1 atm, допустимо 
отклонение ± 10 %;
к) устойчивост срещу напукване – ≥ 300 h, 
определена съгласно ASTM D 5397 или еквива­
лентен метод, допустимо отклонение ± 10 %.
В. Защитен слой на изолационната геомем­
брана
3.11. За предпазване на изолационната геомем­
брана се предвижда защитен слой от геотекстил 
или от друг подходящ материал.
3.11.1. Геотекстилът, използван за механич­
на защита на геомембраната, трябва да бъде 
произведен от първични полимерни влакна от 
полиестер (полиетилентерефталат), полиетилен, 
полипропилен, полиамид 6, полиамид 6,6 или 
комбинация от тях и да съответства на БДС EN 
ISO 787-5 и на следните общи изисквания:
а) площна маса – ≥ 300 g/m2, определена 
съгласно БДС EN 965, допустимо отклонение 
± 10 %;
б) якост на опън при скъсване – ≥ 15 kN/m 
и в двете посоки (надлъжно и напречно на иви­
ците), определена съгласно БДС EN ISO 10319 
или еквивалентен метод, допустимо отклонение 
± 10 %;
в) гранична деформация (удължение) при 
скъсване – ≥ 50 % и в двете посоки (надлъжно 
и напречно на ивиците), определена съгласно 
БДС EN ISO 10319 или еквивалентен метод, 
допустимо отклонение ± 10 %;
г) съпротивление на статично пробождане 
(CBR тест) – ≥ 3000 N, определено съгласно БДС 
EN ISO 12236 или еквивалентен метод, допустимо 
отклонение ± 10 %;
д) динамично пробождане (изпитване с падащ 
конус) – ≤ 20 mm, определено съгласно БДС EN 
918, допустимо отклонение ± 10 %.
3.11.2. В зависимост от приложението на гео­
текстила и от устойчивостта му на стареене при 
атмосферни условия, определена чрез изпитване 
на ускорено стареене, той трябва да бъде покрит 
в сроковете, посочени в БДС EN ISO 787-5.
3.11.3. С инвестиционния проект за изграждане 
на депото трябва да бъде предвидено своевре­
менното покриване на геотекстила съобразно 
посочения от неговия производител клас на ус­
тойчивост на стареене при атмосферни условия.
Г. Дренажна система за инфилтрат
3.12. Дренажната система на долния изолиращ 
екран се проектира за събиране и отвеждане 
на инфилтрата от тялото на депата и включва:
а) площен дренаж с дебелина най-малко 
0,50 m от промита баластра със зърнометричен 
състав, осигуряващ коефициент на филтрация 
≥ 1x10-3 m/s, който се поддържа стабилен при 
дълготрайна експлоатация на депото;
б) мрежа от дренажни тръби за събиране и 
отвеждане до събирателна шахта на получения 
в тялото на депото инфилтрат;
в) събирателна/и и ревизионни шахти;
г) тръбопровод (отвеждащ колектор) за от­
веждане на инфилтрата извън тялото на депото;